174 



von metallischem Glanz unci metalHscher Harte bil- 

 deten, vv ah rend die Pulver von Niclit lei tern weder 

 Glanz e r h i e 1 1 e n , n o c h in S t i f t f o r m z ii p r e s s e n w a r e n . 

 Ein Stift aus amorpliem Ag., S von '2 cm Lange, 0* 15 cwr' 

 Ouerschnitt und einem spec. Gevv. von 5"3 hatte das Aussehen 

 von poliertem Stahl; die Zuleitungsdrahte waren an seine 

 Grundflachen direct angeschmolzen. Die Leitfahigkeit wurde 

 init Wechselstrom, Briickenwalze und Telephon gepriift. Zur 

 Herstellung der hoheren Temperaturen diente ein Magnesia- 

 Ofchen. das durch eine daraufgevvickelte Spirale aus feinem 

 Platindraht elektrisch geheizt wurde. Den verschiedenen Tem- 

 peraturen t entsprechen die nachstehend angegebenen Leitver- 



mogen lit'- 



i u, 



15° 0-00048 



100 0-004 



120 0-008 



140 0-016 



150 0-030 



160 0-049 



170 0-103 



180 * 0-186 



190 0-333 



200 0-650 



210 1-857 



220 13 



225 260 



Man sieht, dass die Leitfahigkeit aufierordentlich be- 

 schleunigt wachst. Nach der Abkiihlung des Stiftes auf 

 ZimmertemperatLH' fand sich das Leitvei'mogen in guter Uber- 

 einstimmung mit dem urspriinglichen zu 0-00046. 



Legt man einen Ag^S-Stift an eine entsprechende Span- 

 nung, so zeigt ein in den Stromkreis geschaltetes Amperemeter 

 zunachst nur einen iiuOerst schwachen Strom an. Trotzdem 

 geniigt die anfanglich geringe Stromwarme, um den Stift all- 

 mahlich auf hohere Temperatur zu bringen. Der Strom steigt 

 langsam an bis zu einer gewissen Grenze, iiber die hinaus 



